686 



4. Modifikation der Salmiakmischkristalle. 



Gegen die Annahme. da(5 die besprochenen Salmiak-Kristalle 

 aus CdClj-baltiger Losung der Modifikation /? angehoren, sprechen 

 folsrende Griinde: 



1) Die Modifikation /? ist in gewohnlicher Temperatur liuCerst 

 labil. Die hier erhaltenen Kristalle anderten sich trotz der Beriili- 

 rung mit reinen Salmiak-Kristallen in der Liisung nicht. Sogar nach 

 einiofen Monaten war keine Veranderung zu beobachten. 



2) Die Kristalle werden nicht nur von den skelettartigen nicht 

 auforezehrt, sondern es werden bei Erwarmung und teilweiser Lo- 



7 *^ 



sunc der ersteren sosrar die Wachstumsrichtungen der letzteren 

 beeinfluBt. 



3) Das sp. G. dieser Kristalle ist fast dem des reinen Salmiaks 

 gleich. In der Kegel ist es etwas groDer (Schwermetallsalz). Die /? 

 Modifikation sollte nach der Lage des M. V. ungefahr das sp. G. 

 1-24 haben. (Reiner Salmiak 1-532). 



4) Die bereits beschriebenen Formen imd die besprochene Ent- 

 wicklung beweisen unzweifelhaft die Zugeh()rigkeit der Kristalle 

 zur pentagonikositetraedrischen Symmetrie-Klasse. Aus kupferchio- 

 ridhaltiger Lusung bekam John sen die Form (875). 



5) Die Loslichkeitskurve der Mischkristalle weist keine Un- 

 stetigkeit auf (Roo zeboom). 



6) Der EinfluC von CdCU als LOsungsgenossen ist zwar sehr 

 energisch. abcr der Schwellenwert ist nicht viel verschieden von 

 dem bisher nur im Falle der Kristallisation des Kalzits allein (von 

 H. Vater) genau bestimmten. 



7) Die Abhilngigkeit des Einflusses von der Menge des LOsungs- 

 genossen (auch wenn sie stets kleiner ist, um additiv die Eigen- 

 schaften merklich zu beeinflussen; siehe weiter unten). 



Die Beeinflussung der Kristallform des Salmiaks durch die Me- 

 tallchloride ist also in unseren Fallen als Einflufi auf den Habitus 

 zu betrachten. 



Wir wollen uns jetzt mit dem Verlaufe der Kristallisation be- 

 schaftigen. 



III. 



Uber den Verlauf der Kristallisation. 

 Zur Messung der Kristailisationsgeschwindigkeit aus unter- 



